---
title: NA2X2Y
sku: NA2X2Y-low-voltage-cables
description: >
  Das NA2X2Y Kabel ist ein strapazierfähiges Niederspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, PE-Isolation und HDPE-Mantel. Es wurde für feste Verlegungen
  unter erhöhter mechanischer Beanspruchung entwickelt und eignet sich besonders
  für anspruchsvolle industrielle und energietechnische Infrastrukturen.
categories:
  - Niederspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/NA2X2Y-scaled.webp
locale: de
---
# NA2X2Y

<section>
<h3 data-start="488" data-end="537">Optimal für mechanisch belastete Anwendungen</h3>
<p data-start="539" data-end="948">Das <strong data-start="543" data-end="553">NA2X2Y</strong> entspricht der Norm <strong data-start="574" data-end="603">DIN VDE 0276-603 (HD 603)</strong> und ist ausgelegt für die <strong data-start="630" data-end="717">feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser oder im Freien</strong>. Es kommt bevorzugt in <strong data-start="741" data-end="789">Kraftwerken, Industrieanlagen, Schaltanlagen</strong> und <strong data-start="794" data-end="808">Ortsnetzen</strong> zum Einsatz – überall dort, wo robuste Kabel gefragt sind, die im Betrieb und bei der Verlegung hohen mechanischen Belastungen standhalten.</p>
<h3 data-start="950" data-end="979">Aufbau und Eigenschaften</h3>
<p data-start="981" data-end="1427">Der elektrische Leiter besteht aus <strong data-start="1016" data-end="1029">Aluminium</strong>, wahlweise als rund eindrähtig (RE), rund mehrdrähtig (RM) oder sektorförmig (SE/SM). Die Adern sind mit <strong data-start="1135" data-end="1150">PE isoliert</strong>, verseilt und durch eine <strong data-start="1176" data-end="1209">gemeinsame EPDM-Aderumhüllung</strong> geschützt. Der Außenmantel besteht aus <strong data-start="1249" data-end="1257">HDPE</strong>, ist schwarz, UV-beständig und besonders widerstandsfähig gegenüber Abrieb, Druck und Feuchtigkeit – ideal für langfristige Installationen in anspruchsvollen Umgebungen.</p>
<h3 data-start="1429" data-end="1449">Einsatzvorteile</h3>
<p data-start="1451" data-end="1756">NA2X2Y Kabel bieten eine <strong data-start="1476" data-end="1524">technisch robuste und wirtschaftliche Lösung</strong> für die Energieverteilung in Netzen mit erhöhten Anforderungen. Ihre hohe mechanische Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit machen sie zur ersten Wahl für anspruchsvolle Infrastrukturanwendungen im Energie- und Industriesektor.</p>
</section>

## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Biegeradius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Prüfspannung (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "10",
            "104"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "12",
            "144"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "13",
            "179"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,641",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "14",
            "232"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,443",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "16",
            "309"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,32",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "394"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,253",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "479"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,206",
            "1,4",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "587"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,164",
            "1,6",
            "1,8",
            "12xD",
            "24",
            "722"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,125",
            "1,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "908"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,1",
            "1,8",
            "1,8",
            "12xD",
            "29",
            "1102"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,0078",
            "2",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "1398"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,065",
            "2,2",
            "2",
            "12xD",
            "36",
            "1763"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "19",
            "454"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "634"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "788"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,641",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "870"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,443",
            "1,1",
            "1,9",
            "12xD",
            "30",
            "1170"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,32",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "1463"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,253",
            "1,2",
            "2,1",
            "12xD",
            "39",
            "1802"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,206",
            "1,4",
            "2,3",
            "12xD",
            "41",
            "2184"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,164",
            "1,6",
            "2,4",
            "12xD",
            "45",
            "2647"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,125",
            "1,7",
            "2,6",
            "12xD",
            "51",
            "3362"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0.9/0.7",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "855"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,268",
            "1.1/0.9",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "2828"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,193",
            "1.1/1.0",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "3757"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,153",
            "1.2/1.1",
            "2,2",
            "12xD",
            "40",
            "4707"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,124",
            "1.4/1.1",
            "2,3",
            "12xD",
            "45",
            "5675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0991",
            "1.6/1.1",
            "2,5",
            "12xD",
            "49",
            "7071"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0754",
            "1.7/1.2",
            "2,7",
            "12xD",
            "56",
            "9138"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x10",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "642"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "21",
            "910"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "1391"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "28",
            "1834"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,387",
            "1",
            "1,9",
            "12xD",
            "29",
            "2255"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,268",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3158"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,193",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "4200"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,153",
            "1,2",
            "2,3",
            "12xD",
            "41",
            "5259"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,124",
            "1,4",
            "2,4",
            "12xD",
            "46",
            "6439"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0991",
            "1,6",
            "2,6",
            "12xD",
            "51",
            "7967"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0754",
            "1,7",
            "2,8",
            "12xD",
            "57",
            "10324"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x10",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "767"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "1100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "27",
            "1676"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "31",
            "2266"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,387",
            "1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "2877"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,268",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "38",
            "3979"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,193",
            "1,1",
            "2,3",
            "12xD",
            "42",
            "5342"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,153",
            "1,2",
            "2,4",
            "12xD",
            "47",
            "6625"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
